этюды по КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 25 



Н1емъ въ дестиллированной вод"! порошка буры и квасцовъ въ отношенхи 1 буры къ 3,5 

 квасцовъ. Именно взято было 400 кс. воды, 60,5 гр. калхевыхъ квасцовъ и 17,3 буры. 

 При посл'1довательномъ прибавленш буры къ раствору квасцовъ не растворилась малая 

 часть вещества. 



Изъ приготовленнаго раствора уже на другой день выд'Ьлилось небольшое количество 

 кристалликовъ; но посл-Ьдше были октаэдрической Формы съ подчиненными |110} и {100}. 

 Уд'Ьльный в'Ьсъ раствора равнялся 1,087 при 1° 15°. 



Въ посл'Ьдующге дни появились кубич. кристаллики съ подчинеными {111} и {НО}. 

 Уд. в. раствора равнялся 1,088 при 1,° 14,5 С. 



Такимъ обр. очевидно, что отношен1е буры къ количеству квасцовъ, при которомъ на- 

 чинается преобладан1е кубической Формы, именно близко къ найденному выше отношешю 

 1:3,5. 



При дальн-ййшемъ испареши уд. в. раствора повышался и достигъ 1,091 при 15,5° С, 

 когда выделились простые кубичесюе кристаллики или со спорадическими гранями { 1 1 1 } и 

 {но}. Въ течете трехъ дней ихъ выделилось ничтожное количество, тогда какъ въ пред- 

 шествующ1е дни выд-йленхе кристалловъ было обильное, напр., въ течен1и двухъ сутокъ было 

 собрано 3,133 гр. Такимъ образомъ и зд^сь предъ стад1ей выд^ленхн простыхъ кубиче- 

 скихъ Формъ наступаетъ некоторое замедлете въ кристаллизацхи. 



ВсЬ выделиЕшхеся до сего времени кристаллики были собраны и взвешены; ихъ ока- 

 залось 6,627 гр. Отсюда вычислено отношеше количествъ буры и квасцовъ оставшихся въ 

 растворе; оно равнялось 1 : ЗД1. 



При дальн-Ьйшемъ испарен1и продолжали выделяться кубичесйе кристаллики безъ пе- 

 рерыва въ кристаллизащи. 



Другой растворъ составленъ былъ въ иномъ отношенш, именно къ 100 кс. насыщен- 

 наго при 16° С раствора кал1евы1ъ квасцовъ прибавлено буры (въ прошк-Ь) 3,5 гр. Та- 

 кимъ образомъ количество буры относилось кь количеству квасцовъ приблизительно, какъ 

 1:3,0. 



При нагреванш на водяной банЬ при 40 — 50° образующхйся аморфный осадокъ спо- 

 койно растворяется. При окончательномъ прибавлеши буры осталось весьма мало нерас- 

 творимаго аморфнаго осадка. 



Растворъ оставленъ свободно вымариваться при комнатной температуре. Въ теченш 

 почти целаго месяца не было заметно ни малейшихъ следовъ кристаллизащи, между темъ 

 испарилось 45 к. с, воды т. е. объемъ взятаго раствора уменьшился почти на поло- 

 вину. 



После зтого появились уродливые плоскхе кристаллики квасцовъ въ количестве 10 — 

 15 экземпляровъ. На нихъ можно было видеть сильное развит1е граней {111} съ подчи- 

 ненными {100} и {ПО}. 



Более мелк1е кристаллики (до 0,25 мм.) имели кубическхй габитусъ съ подчинен- 

 ными |111!. 



Зап. Фнз.-Мат, Отд. 4 



